54 
A. Beutell, 
Tabelle 3. 
Arsenaufnahme des Speiskobalts, Kobalts undNickels bei 
400°. (Angewandte Substanz etwa 0,1 g.) 
Dauer 
Speiskobalt 
Kobalt 
Nickel 
Atom- 
verhältnis 
R : As 
Diffe- 
renz 
Atom- 
verhältnis 
Co : As 1 
Diffe- 
renz 
Atom- 
verhältnis 
Ni : As 
Diffe- 
renz 
a) ohne jedesmaliges 
Pulvern 
der Substanz. 
anfangs 
1 : 1,05 
1 : 0,00 
1 : 0,00 
1,11 
1,31 
1,36 
nach 2 Wochen 
1 : 2,16 
1 : 1,31 
1 : 1,36 
0,11 
0,15 
0,07 
„ 3 „ 
1 : 2,30 
1 : 1,46 
1 : 1,43 
0,09 
0,04 
0,04 
■ 4 „ 
1 : 2,39 
1 : 1,50 
1 : 1,47 
0,07 
0,06 
— 
„ 5 
1 : 2,46 
1 : 1,56 
— 
0,01 
0,03 
— 
„ 6 , 
1 : 2,47 
1 
1 : 1,59 
— 
b) mit jedesmaligem 
Pulvern 
der Su 
bstanz. 
_ 

0,41 
nach 5 Wochen 
— 
— 
1 : 1,88 
_ 
— 
0,04 
„ G „ 
— 
— 
1 : 1,92 
0,20 
0,32 
0,07 
,, 7 , 
1 : 2,67 
1 : 1,91 
1 : 1,99 
0,09 
0,23 
0,01 
, 8 „ 
1 : 2,76 
1 : 2,14 
1 : 2,00 
— 1 : 2,00 ; Speiskobalt und Kobalt waren in derselben Zeit auf 
das Verhältnis 1 : 2,70 beziehentlich 1 : 2,14 angestiegen. 
Gleichzeitig waren in einem zweiten elektrischen Ofen drei 
Versuchsreihen bei 450° mit Speiskobalt von der Formel As 105 R, 
reinem Kobalt und Nickel angesetzt worden. Die jedesmalige 
Versuchsdauer betrug in allen Fällen eine Woche; erst nach 
4 Wochen, aber von da an nach jeder Unterbrechung wurden die 
gebildeten Arsenide neu gepulvert. Die gesamten Ergebnisse ent- 
hält die Tabelle 4 (p. 55). 
Auch bei 450° waren Nickel und Kobalt nach der ersten 
Arseneinwirkung stark zusammengesintert; als nach 4 Wochen die 
Substanzen gepulvert werden sollten, erwies sich das Nickelarsenid 
als so hart, daß es nicht aus dem Röhrchen entfernt werden 
konnte, ohne dasselbe zu zertrümmern. Hieraus muß geschlossen 
werden, daß die Reaktion zwischen Nickel und Arsen energischer 
